2009B2043                          BL14B2᪂つ⇞ᩱ㟁ụ㟁ゎ㉁ᮦᩱࡢᏳᐃᛶ࡟ཬࡰࡍ
ᚤ㔞㕲ඖ⣲ࡢᙺ๭ࡢゎ᫂࡟ྥࡅࡓ XAFS ゎᯒ
XAFS Analysis on Solid Electrolyte Materials to Investigate an Effect ofa Small Amount of Iron Elements on Its Stabilityaᕊ㔜, ྜྷᒸ ⚽ᶞ b, ▮⃝ ဴኵ a
Atsushi Mineshigea, Hideki Yoshiokab, Tetsuo Yazawaaaරᗜ┴❧኱ᏛᕤᏛ◊✲⛉, b රᗜ┴❧ᕤᴗᢏ⾡ࢭࣥࢱ࣮ aUniv. Hyogo, bHyogo Pref. Inst. Tech.

ࣛࣥࢱࣥࢩࣜࢣ࣮ࢺ㻔LSO㻕⣔ᮦᩱࢆ⇞ᩱ㟁ụ⏝ᅛయ㟁ゎ㉁࡟⏝࠸ࡿࡇ࡜ࢆ᳨ウࡍࡿ୰࡛ࠊᴟᚤ㔞ࡢ㕲ῧຍࡀᮦᩱࡢ໬ᏛⓗᏳᐃᛶࢆ኱ࡁࡃྥୖࡉࡏࡿ⌧㇟ࡀぢฟࡉࢀࡓࠋࡑࡇ࡛ࠊ 㔜Ⅼ⏘ᴗ฼⏝ㄢ㢟 ࠕ᪂つ฼⏝⪅ࠖ࡜ࡋ࡚ࠊSPring-8 ࡟࠾ࡅࡿ QXAFS ࡟ࡼࡿ㕲ࡢ≧ែゎᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ㕲ࡣ኱㒊ศࡣ LSO ୰ࡢ Si ࢧ࢖ࢺ࡟⨨᥮ࡍࡿࡇ࡜ࡀぢฟࡉࢀࡓࠋࡲࡓཎᏊ౯ࡣ࡯ࡰ 3 ౯࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࠋຍ࠼࡚㕲ࡣูࡢ≧ែ㻔┦㻕ࢆࡶ࡜ࡾᚓࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋࡇࡢ┦ࡀᏳᐃᛶྥୖ࡟ᐤ୚ࡋࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜᥎ ࡉࢀࡓࠋ࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸 ⇞ᩱ㟁ụࠊᚤ㔞ඖ⣲ࠊXAFS⫼ᬒ࡜◊✲┠ⓗ㸸ࢭ࣑ࣛࢵࢡࢫᅛయ㟁ゎ㉁ࢆ⏝࠸ࡿᅛయ㓟໬≀ᙧ⇞ᩱ㟁ụ㻔SOFC㻕ࡣࢡ࣮࡛ࣜࣥ㧗ຠ⋡࡞࢚ࢿࣝࢠ
࣮ኚ᥮ࢩࢫࢸ࣒࡜ࡋ࡚ࠊ≉࡟㈗㔠ᒓࡀ୙せࠊ⇕㟁ే⤥ࡀྍ⬟ࠊ✀ࠎࡢ⇞ᩱࡀ౑⏝ྍ⬟࡜ࡢ฼Ⅼࢆά࠿ࡋ࡚኱つᶍ࠶ࡿ࠸ࡣẸ⏕⏝Ⓨ㟁ࢩࢫࢸ࣒࡜ࡋ࡚ࡢᛂ⏝ࡀᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᡃࠎࡣ᪂ࡋ࠸ࢱ࢖ࣉࡢ O2-ᑟ㟁ᛶᅛయ㟁ゎ㉁ࠊࣛࣥࢱࣥࢩࣜࢣ࣮ࢺ㻔LSO, ⤌ᡂ La9.33+xSi6O26+1.5x㻕࡟ὀ┠ࡋ࡚࠸ࡿࠋᮏᮦᩱࡣ࢖࢜ࣥᑟ㟁ᛶࡀ㧗ࡃࠊఏᑟࡢάᛶ໬࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡀప࠸ࡇ࡜ࡀ≉ᚩ[1-3]࡛ࠊSOFC ࡢసືᗘప ໬࡟ྥࡅ࡚㠀ᖖ࡟᭷ᮃ࡞ᮦᩱ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㧗࢖࢜ࣥᑟ㟁ᛶࢆ♧ࡍ㐣๫ࣛࣥࢱࣥࢆྵࡴ⤌ᡂ㻔x>0.5㻕࡟࠾࠸࡚ࠊ࿘ᅖࡢỈࡸ஧㓟໬Ⅳ⣲࡜཯ᛂࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡿ⮬ᕫᔂቯ⌧㇟ࢆ࠾ࡇࡍྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ኱ࡁ࡞ၥ㢟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᡃࠎࡣࡇࡢᮦᩱࡢᏳᐃᛶࢆྥୖࡉࡏࡿ✀ࠎࡢヨࡳࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ୰࡛ࠊᴟᚤ㔞ࡢ㕲ࡢῧຍࡀᮦᩱࡢᏳᐃᛶࢆ㣕㌍ⓗ࡟ྥୖࡉࡏࡿࡇ࡜ࢆぢฟࡋࡓࠋࡑࡢ⌮⏤ࡣ᫂ࡽ࠿࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊᚤ㔞㕲ඖ⣲ࡢ≧ែࢆ▱ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࢀࡤࠊࡑࡢᏳᐃᛶྥୖ࡟㈨ࡍࡿ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡀゎ࡛᫂ࡁࠊ௒ᚋࡢᮦᩱタィ࡟኱࠸࡟ᙺ❧࡚ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡑࢀ࡟ࡼࡾᮏᮦᩱࢆ⏝࠸ࡿ⇞ᩱ㟁ụࡢᐇ⏝໬࡟ྥࡅࡓྲྀࡾ⤌ࡳࡀຍ㏿ࡍࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡇ࡛ᮏ◊✲࡛ࡣࠊᴟᚤ㔞ࡢ㕲ඖ⣲ῧຍࡀ LSO ࡢᏳᐃᛶࢆ㣕㌍ⓗ࡟ྥୖࡉࡏࡿ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࢆ᥈ࡿࡓࡵࠊSPring-8 ࡟࠾ࡅࡿ X ⥺྾཰ᚤ⣽ᵓ㐀㻔XAFS㻕 ᐃ࡟ࡼࡗ࡚ࡑࡢ≧ែศᯒࢆ⾜ࡗ࡚㕲ࡢ౯ᩘ࡞ࡽࡧ࡟㓄఩≧ែࢆ᫂ࡽ࠿࡜ࡋࠊᮦᩱࡢᔂቯࢆ㣗࠸Ṇࡵ࡚࠸ࡿྵ Fe ໬ྜ≀ࢆ≉ᐃࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊᮏᮦᩱࢆ┿ࡢᐇ⏝ᮦᩱ࡜ࡍࡿࡇ࡜ࡀ┠ⓗ࡛࠶ࡿࠋᐇ㦂㸸
LSO ࡬ ࡢ 㕲 ඖ ⣲ ῧ ຍ ࡀ ᵓ 㐀 ࡟ ୚ ࠼ ࡿ ᙳ 㡪 ࢆ ㄪ ࡭ ࡿ ࡓ ࡵ ࡟ ࠊ 㕲 ࡢ ⃰ ᗘ ࡢ ␗ ࡞ ࡿ ヨ ᩱ ձLa10㻔Si5.8Al0.2Fe0.05㻕Ox ࠾ࡼࡧヨᩱղLa10㻔Si5.8Al0.2Fe0.005㻕Ox ࡢ QXAFS ᐃࢆ⾜ࡗࡓࠋ⏝࠸ࡓヨᩱࡢᵓᡂඖ⣲ẚࡣ㔜㔞ẚ࡛ La ࡀ⣙ 70%ࠊSi ࡀ 8.2%ࠊAl ࡀ 0.2%ࠊ㓟⣲ࡀ⣙ 22㸣࡛࠶ࡿࠋ୍᪉ࠊῧຍࡋ
ࡓ㕲ࡣ඲యࡢձ0.14%ࠊղ140 ppm ࡜ᴟᚤ㔞࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ 19 ⣲Ꮚ༙ᑟయ᳨ฟჾࢆ⏝࠸ࡓ⺯ගἲ࡟ࡼࡿ XAFS ᐃࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡜ࡋࠊSi㻔111㻕ศගჾ࡛༢Ⰽ໬ࡉࢀࡓ X ⥺ࢆヨᩱ࡟↷ᑕࡋࡓ㝿࡟Ⓨࡍࡿ⺯ගࡢࢫ࣌ࢡࢺࣝࢆᥥ࠿ࡏࡓࠋ᳨ฟჾ๓࡟ࡣ࢝ࣉࢺࣥ⭷ࢆఱ㔜࠿㔜ࡡࡓࣇ࢕ࣝࢱ࣮ࢆ࠾࠸ࡓࠋ࡞࠾ヨᩱస〇᫬࡟ࡣࠊཎᩱ࡟ྵࡲࢀࡿᴟᚤ㔞ࡢ㕲୙⣧≀࡟ࡶὀពࢆᡶ࠺ᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ᮏ◊✲࡛ࡣ Si ※࡜࡞ࡿ㓟໬ࢣ࢖⣲࡟㧗⣧ᗘ㻔⣧ᗘ 99.9%㻕ࡢࡶࡢࢆ౑⏝ࡋࠊᅛ┦ἲ࡟ࡼࡾヨᩱࢆྜᡂࡋࡓࠋ௨ୖ࡟ຍ࠼࡚ࠊヨᩱձ࠾ࡼࡧղࢆࡑࢀࡒࢀỈ⣲࢔ࢽ࣮ࣝࡋࡓヨᩱճ࠾ࡼࡧմ㻔㕲ࡢ౯ᩘ࡜㓟⣲ࡢᩘࡢࡳࡀࢃࡎ࠿࡟ኚ໬ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ண᝿ࡉࢀࡿ㻕࡜ࠊࣈࣛࣥࢡ࡛࠶ࡿ㕲↓ῧຍヨᩱ㸸La10㻔Si5.8Al0.2㻕Ox ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ ᐃࢆ⾜ࡗࡓࠋ㕲↓ῧຍヨᩱࡣࠊヨᩱձࠊղ࡜ྠࡌ㧗⣧ᗘࡢ㓟໬ࢣ࢖⣲ࢆ⏝࠸ࡓヨᩱյࠊ࡞ࡽࡧ࡟ỗ⏝ࡢ㓟໬ࢣ࢖⣲㻔⣧ᗘ 99%㻕ࢆ⏝࠸ࡓヨᩱնࡢ 2 ✀㢮ࢆྜᡂࡋࡓࠋ
ࣞࣇ࢓ࣞࣥࢫ࡟ࡣ Fe2O3ࠊỈ⣲㑏ඖ Fe2O3ࠊFe3O4ࠊLaFeO3 ࢆ‽ഛࡋࠊ㏱㐣 QXAFS ᐃࢆ⾜ࡗࡓࠋࡇࢀࡽࡣ㏱㐣᫬ࡢࢪࣕࣥࣉ㔞ࡀ᭱㐺࡜࡞ࡿࡼ࠺࡟ BN ࡜ΰྜࡋࡓ࣌ࣞࢵࢺࢆணࡵస〇ࡋࡓࠋຍ࠼࡚㕲ࣇ࢛࢖ࣝࡢ ᐃࢆ⾜ࡗࡓࠋ⤖ᯝ࠾ࡼࡧ⪃ᐹ㸸ᮏ ᐃ࡟࠾ࡅࡿ➨୍ࡢ┠ⓗࡣࠊᚤ㔞ࡢ㕲࡟ࡘ࠸࡚ࡢⰋዲ࡞ࢫ࣌ࢡࢺࣝࢆᚓࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋ≉࡟኱㐣๫࡟Ꮡᅾࡍࡿࣛࣥࢱࣥ࡟ࡼࡿጉᐖࡢ᭷↓ࢆᢕᥱࡍࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡗࡓࠋ ᐃࢫ࣌ࢡࢺࣝ࠿ࡽࡣࠊࣛࣥࢱࣥࡢ⺯ග࡟㉳ᅉࡍࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࣂࢵࢡࢢࣛ࢘ࣥࢻࡢᙳ㡪ࢆཷࡅࡿࡶࡢࡢࠊẚ㍑ⓗⰋዲ࡞ࢫ࣌ࢡࢺࣝᙧ≧ࡀᚓࡽࢀࡿࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡋࡓࠋࡼࡗ࡚ࠊ
⺯ගἲ࡟ࡼࡿ LSO ୰ࡢᴟᚤ㔞㕲ࡢホ౯ࡀ⾜࠼ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋ
ᅗ 1 ࡞ࡽࡧ࡟ᅗ 2 ࡟ヨᩱձ࠾ࡼࡧղࡢࢫ࣌ࢡࢺࣝࢆྛࣞࣇ࢓ࣞࣥࢫヨᩱࡢࢫ࣌ࢡࢺࣝ࡜࡜ࡶ࡟♧ࡍࠋձࠊղ୧ヨᩱ࡟࠾࠸࡚ࠊ7112 eV ௜㏆ࡢࣉ࢚ࣞࢵࢪࡀ᫂☜࡟ほ ࡉࢀࠊᅄ㠃య⎔ቃ࡟࠶ࡿ㕲ࡀᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀࢃ࠿
ࡗࡓ[4,5]ࠋ୍᪉࡛ࠊࢫ࣌ࢡࢺࣝࡣ
✀ࠎ⏝ពࡋࡓࣞࣇ࢓ࣞࣥࢫヨᩱࡢ࠸ࡎࢀ࡜ࡶ୍⮴ࡋ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊࡇࢀࡽ༢⣧㓟໬≀ࡢᵓ㐀ࢆ࡜ࡗ࡚࠸࡞࠸ࡶࡢ࡜ண᝿ࡉࢀࡓࠋࡲࡓ྾཰➃఩⨨࠿ࡽཎᏊ౯ࡣ࡯ࡰ 3 ౯࡜᥎ ࡉࢀࡓࠋLSO ࡟࠾࠸࡚ࠊSi ࡣࠊᵓ㐀୰࡛ SiO4 ᅄ㠃యࢆᙧᡂࡋ࡚࠸
ࡿࠋࡼࡗ࡚ࠊᚤ㔞࡟ῧຍࡋࡓ㕲ࡣ
LSO ࡢ Si ࢧ࢖ࢺ࡟࠾࠸࡚ 3 ౯࡟㏆࠸≧ែ࡜ࡋ࡚Ꮡᅾࡋ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࠋ㕲⃰ᗘࡢ㧗࠸ヨᩱձ࡟ࡘ࠸࡚
EXAFS ゎᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋᅗ 3 ࡟♧ࡍ
EXAFS ᣺ືࢆࡶ࡜࡟ࠊᅄ㓄఩㕲
[FeO4]ࢆࣔࢹࣝ࡜ࡋ࡚ࠊ➨୍㓄఩ᅪ ᅗ 1. Fe K-edge XANES for La10㻔Si5.8Al0.2Fe0.05㻕Ox 㻔#1㻕
compared with some references.
࡟ࡘ࠸࡚ QFS ィ⟬⤖ᯝ࡟ࡼࡿ࣮࢝
ࣈࣇ࢕ࢵࢸ࢕ࣥࢢࢆ⾜ࡗࡓ࡜ࡇࢁࠊᅗ 4 ࡟♧ࡍ࡜࠾ࡾⰋዲ࡞ࣇ࢕ࢵࢸ
࢕ࣥࢢࡀྍ⬟࡛࠶ࡗࡓࠋࣇ࢕ࢵࢸ࢕
ࣥࢢ࠿ࡽᚓࡽࢀࡓ Fe-O ㊥㞳ࡣ 1.86
ύ࡛࠶ࡗࡓࠋ௨ୖࡼࡾࠊ㕲ࡣ LSO୰࡛ᅄ㠃యᵓ㐀ࢆ࡜ࡿ Si ࢧ࢖ࢺ㻔Si-O ㊥㞳 1.63-1.65ύ㻕࡟⨨᥮ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡜᥎ ࡉࢀࡓࠋ୍᪉ࠊヨᩱղࡢࢫ࣌ࢡࢺࣝᙧ≧ࡣࠊヨᩱձ࡜ࡣᑡࡋ␗࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊῧຍ㔞ࡀᴟᚤ㔞ࡢ㝿࡟ࡣࠊ㕲ࡣ␗࡞ࡿ≧ែࢆ࡜ࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋࡋ࠿ࡋ౫↛࡜ࡋ࡚ᅄ㠃య఩⨨ࡢ㕲ࢆ♧ࡍࣉ࢚ࣞࢵࢪࡶほ ࡉࡏ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊヨᩱղ࡛ࡣᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ஧ࡘࡢ㕲ࡢ≧ែࡀඹᏑࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࠋヨᩱղࡣձ࡟ẚ࡭࡚
ᅗ 2.  Fe K-edge XANES for La10㻔Si5.8Al0.2Fe0.005㻕Ox 㻔#2㻕
7125-7130 eV ㏆㎶ࡢࣆ࣮ࢡᙉᗘࡀ
compared with some references.
ቑຍࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣཧ↷ࢫ࣌ࢡࢺᅗ 3.

k-space XAFS spectrum for
La10㻔Si5.8Al0.2Fe0.05㻕Ox 㻔#1㻕.

ᅗ 4.  R-space XAFS spectrum for
La10㻔Si5.8Al0.2Fe0.05㻕Ox 㻔#1㻕.

ࣝ࡜ẚ㍑ࡍࡿ࡜ LaFeO3 ࡢࢫ࣌ࢡࢺࣝࡢ≉ᚩ࡜ఝ࡚࠸ࡿࠋ௒ᚋࡉࡽ࡟ヲ⣽࡞ ᐃ࡜ゎᯒࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡀࠊヨᩱղࡢࡼ࠺࡟ᴟᚤ㔞㕲ῧຍࡢ㝿࡟ࡣࠊ㕲ࡣ LaFeO3 ┦ᙧᡂ࡟౑ࢃࢀࡿࡶ
ࡢ࡜ Si ࢧ࢖ࢺ࡟⨨᥮ࡋࡓᅄ㠃య⎔ቃ࡟ᒓࡍࡿࡶࡢࡢ 2 ✀Ꮡᅾࡋࠊ㕲ࢆࡉࡽ࡟ῧຍࡋࡓሙྜ࡟ࠊᚋ⪅ࡢ๭ྜࡀቑຍࡍࡿࡶࡢ࡜᥎ ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡛ࡇࡢ LaFeO3 ┦ࡢᙧᡂࡀヨᩱࡢᏳᐃᛶ࡟ఱࡽ࠿ࡢᙧ࡛ᐤ୚ࡋ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋヨᩱձ࡜ղࢆࡑࢀࡒࢀỈ⣲㑏ඖࡋࡓヨᩱճ࡜մ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ྾཰➃ᚋࡢࣆ࣮ࢡࡢࢃࡎ࠿࡞ప࢚ࢿࣝࢠ࣮ഃ࡬ࡢࢩࣇࢺࡀぢࡽࢀࡓࠋᅗ 5.  Fe K-edge XANES for La10㻔Si5.8Al0.2㻕O26.9ᅄ㠃య఩⨨ࡢ㕲ࢆ♧ࡍࣆ࣮ࢡࡢᙧ≧ࡣ࠶ࡲ
synthesized from different silica sources,ࡾኚࢃࡗ࡚࠸࡞࠸ࡼ࠺࡛࠶ࡗࡓࠋSi ࢧ࢖ࢺࡢcompared with La10㻔Si5.8Al0.2Fe0.05㻕Ox 㻔#1㻕㕲ࡀ 2 ౯ࡢ᪉ྥ࡟ྥ࠿ࡗ࡚㑏ඖࡋ࡚࠸ࡿࡼ
and La10㻔Si5.8Al0.2Fe0.005㻕Ox 㻔#2㻕.
࠺࡟ᛮࢃࢀࡓࠋࡲࡓỈ⣲㑏ඖ࡟ࡼࡗ࡚ヨᩱղࡢ 7125-7130 eV ㏆㎶ࡢ┦ᑐࣆ࣮ࢡᙉᗘቑຍ
ࡢ≉ᚩࡣኻࢃࢀࡿࡼ࠺࡟ぢࡽࢀࡓࠋLaFeO3 ┦࡛࠶ࢀࡤỈ⣲㑏ඖ࡟ࡼࡗ࡚ࠊࡼࡾప౯ᩘࡢ㕲ࡢ༢⣧㓟໬≀࡟ኚ໬ࡋ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡓࡵࠊ௒ᚋࡇࡢⅬ࡟ὀ┠ࡋ࡚ࠊ౛࠼ࡤ LaFeO3 ࢆỈ⣲࢔ࢽ࣮ࣝࡋࡓࣞࣇ࢓ࣞࣥࢫヨᩱࡢ XANES ࢫ࣌ࢡࢺࣝࢆ ᐃࡋ࡚ẚ㍑ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊᴟᚤ㔞ῧຍ᫬ࡢ㕲ࡢᏑᅾ≧ែࢆࡼࡾ᫂☜࡟ᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜ᮇᚅࡉࢀࡿࠋ
ࡲࡓ㕲ࢆῧຍࡋ࡚࠸࡞࠸ 2 ✀㢮ࡢ La10㻔Si5.8Al0.2㻕Ox ヨᩱࡢẚ㍑ࢆ⾜ࡗࡓ࡜ࡇࢁࠊICP㻔ㄏᑟ⤖ྜࣉࣛࢬ࣐Ⓨග㻕ศᯒ࠿ࡽᚓࡽࢀ࡚࠸ࡿ⤖ᯝ࠿ࡽண᝿ࡉࢀࡿ࡜࠾ࡾࡢ⤖ᯝ࡜࡞ࡗࡓࠋ༶ࡕヨᩱյࡣ㓟໬ࢣ࢖⣲ཎᩱ࡟㧗⣧ᗘࡢࡶࡢࢆ⏝࠸࡚࠾ࡾࠊ㕲ࡣ࡯࡜ࢇ࡝Ꮡᅾࡋ࡞࠸ࡀࠊヨᩱնࡣỗ⏝ࡢ㓟໬ࢣ࢖⣲ཎᩱࢆ⏝࠸࡚࠾ࡾࠊཎᩱ࡟᪤࡟㕲ࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟ᑐᛂࡍࡿࢫ࣌ࢡࢺࣝࡀᚓࡽࢀࡓࠋᅗ 5࡟♧ࡍࢪࣕࣥࣉ㔞ࡢẚ㍑㻔ᅗࡢṇつ໬ࢆ⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸㻕࠿ࡽࠊỗ⏝ࡢ㓟໬ࢣ࢖⣲ཎᩱ࡟ࡣࠊLSO ⤌ᡂᘧ࡛♧ࡍ࡜ La10㻔Si5.8Al0.2Fe0.005㻕Ox ࡜ La10㻔Si5.8Al0.2Fe0.05㻕Ox ࡢ㛫࡟┦ᙜࡍࡿ㕲ࡢ㔞ࢆྵࡴࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋ
௨ୖࠊᮏ࣐ࢩࣥࢱ࢖࣒࡟࠾࠸࡚ࠊLSO ୰ࡢᴟᚤ㔞࡟Ꮡᅾࡍࡿ㕲ࡢホ౯ᡭἲࡀ☜❧ࡉࢀࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ࢭ࣑ࣛࢵࢡࢫ୰࡟ᚤ㔞࡟Ꮡᅾࡍࡿ㕲࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡑࢀࡀᵓ㐀ࡸ≀ᛶࢆࡶᨭ㓄ࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽྛ᪉㠃࡟࠾࠸࡚ၥ㢟࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋ௒ᅇࡢ ᐃἲࡣࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ࢭ࣑ࣛࢵࢡࢫ࡟ྵࡲࢀࡿᚤ㔞ࡢ㕲ࡢゎᯒ࡟㠀ᖖ࡟᭷ຠ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡍࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ≉࡟ヨᩱղࡢ㕲ࡢᏑᅾ㔞ࡣ 140 ppm ࡜ᴟᚤ㔞࡛࠶ࡾࠊࡇࢀࡲ࡛௚ࡢᡭἲ࡛ࡣࡑࡢᏑᅾ≧ែࢆỴࡋ࡚▱ࡾᚓ࡞࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ⌧ᅾࠊ㕲ࢆῧຍࡋࡓ LSO ࡢ࢖࢜ࣥᑟ㟁⋡࡞࡝ࡢ≀ᛶホ౯ࡸࠊࡑࡢ໬ᏛⓗᏳᐃᛶ࡟ཬࡰࡍᙳ
㡪࡟ࡘ࠸࡚ࡼࡾヲ⣽࡟ホ౯ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡑࢀࡽ࡜ࡢᑐᛂ࠿ࡽࠊ௒ᚋ᮲௳ࢆኚ࠼ࡓヨᩱ࡟ࡘ࠸࡚ᮏᡭ
ἲࢆ㐺⏝ࡋ࡚ᚓࡽࢀࡿࢹ࣮ࢱࡢヲ⣽࡞ゎᯒࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡛ࠊᚤ㔞㕲ࡢᵓ㐀ࠊ≀ᛶ࡬ࡢᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚ࡢ඲ᐜࡀゎ᫂ࡉࢀࡿ࡜ᮇᚅࡋ࡚࠸ࡿࠋ
௒ᚋࡢㄢ㢟㸸
௒ᅇࠊLSO ヨᩱࡢ໬ᏛⓗᏳᐃᛶࡀ㕲ῧຍ࡟ࡼࡾྥୖࡍࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࠊࣛ࣎ࡢ XRD ᐃ᳨࡛ฟ࡛ࡁ࡞࠸⛬ᗘ࡟ࢃࡎ࠿࡟ఱࡽ࠿ࡢ┦ࢆᙧᡂࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀཎᅉ࡜ண ࡋ࡚ᮏ ᐃࢆ⾜ࡗࡓࠋᅗ2 ࠿ࡽࡣ୍ࡘࡢྍ⬟ᛶ࡜ࡋ࡚ࠊLSO ࡟ᚤ㔞ࡢ㕲ࢆῧຍࡋࡓ㝿࡟ࠊࡑࡢ୍㒊ࡣ Si ࢧ࢖ࢺ࡟⨨᥮ࡋࠊࡲࡓูࡢ㕲ࡣࣛࣥࢱࣥ࡜໬Ꮫ཯ᛂࢆࡋ࡚ LaFeO3 ┦ࢆᯒฟࡋࠊᚋ⪅ࡀ LSO ヨᩱࡢᏳᐃᛶྥୖ࡟ᐤ
୚ࡋ࡚࠸ࡓ࡜ࡢ௬ㄝࡀᑟࡁฟࡉࢀࡓࠋࡋ࠿ࡋඹᏑඖ⣲ࡢࣛࣥࢱࣥࡢ⺯ග࡟㉳ᅉࡍࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࣂࢵࢡࢢࣛ࢘ࣥࢻࡢᙳ㡪➼࡛ S/N ẚࡀ༑ศ࡛࡞࠸ࡇ࡜ࡶ࠶ࡾࠊᮏ ᐃࡢࡳ࡛ࡣࡑࢀࢆ᩿ᐃࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁࡎࠊ⤖ㄽ௜ࡅࡿࡲ࡛࡟ࡣ⮳ࡽ࡞࠿ࡗࡓࠋ௒ᚋࠊࡉࡽ࡟᮲௳ࢆኚ࠼ࡓ ᐃࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡛࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡢゎ᫂࡟㏕ࡾࡓ࠸ࠋ౛࠼ࡤࡼࡾᚤ㔞ࡢ㕲ࢆῧຍࡋࡓヨᩱࡸࠊᅄ㠃యࢧ࢖ࢺ࡟ࡋ࠿㕲ࡀ⨨᥮ࡋ࡞࠸ࡼ࠺࡟ᕤኵࡋࡓヨᩱࠊࡉࡽ࡟ LaFeO3 ࢆỈ⣲࢔ࢽ࣮ࣝࡋࡓヨᩱ➼ࡢࢫ࣌ࢡࢺࣝࢆ௒ᚋ ᐃࠊゎᯒࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊᴟᚤ㔞ῧຍ᫬ࡢ㕲ࡢᏑᅾ≧ែࢆࡼࡾ᫂☜࡟ᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜ᮇᚅࡉࢀࡿࠋ
ㅰ㎡㸸ᮏㄢ㢟ࡢ㐙⾜࡟࠶ࡓࡾࠊ ᐃἲࡢ᳨ウࡸᐇ㦂ᡭ㡰ࡢィ⏬࡟㝿ࡋࠊJASRI ⏘ᴗ฼⏝᥎㐍ᐊࡢᮡᾆṇέ ༤ኈࠊᱵဏ ๎ṇ ༤ኈ࡟ࡈᣦᑟࢆ࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋࡲࡓගᏛ⣔ࡢࢭࢵࢺ࢔ࢵࣉࠊ ᐃ࡞ࡽࡧ࡟ゎᯒ࡟㛵ࡋࠊ኱ῲ ༤ᐉ ༤ኈࠊᖹᒣ ᫂㤶 Ặ࡟඲㠃ⓗ࡟ࡈᣦᑟࠊࡈᨭ᥼ࢆ࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋࡇࡢሙࢆ೉ࡾ࡚ㅰពࢆ⾲ࡋࡲࡍࠋཧ⪃ᩥ⊩㸸
[1] S. Nakayama, H. Aono, and Y. Sadaoka, Chem. Lett., 24, 431 㻔1995㻕.
[2] H. Yoshioka, Chem. Lett., 33, 392 㻔2004㻕.
[3] A. Mineshige, T. Nakao, M. Kobune, T. Yazawa, and H. Yoshioka, Solid State Ionics, 179, 1009㻌㻔2008㻕.
[4] A. L. Roe, D. J. Schneider, R. J. Mayer, J. W. Pyrz, J. Widom, and L. Que Jr., J. Am. Chem. Soc., 106,1676 㻔1984㻕.
[5] T. Yamamoto, X-ray Spectrometry, 37, 572 㻔2008㻕.